( 362 ) 



suivante est aussi beaucoup plus forte. A la suite d'un 

 refroidissement rapide jusque 20** la contraction est éga- 

 lement beaucoup plus forte, mais elle est suivie d'une 

 dilatation qui ramène le volume à sa valeur normale 

 correspondant à 20^ 



Wiedemann explique ces phénomènes en admettant 

 que ces alliages existent sous deux modifications: Tune a, 

 stable à basse température et moins dense, l'autre (3 stable 

 à température plus élevée et plus dense. En chauffant 

 rapidement, a se dilate presque sans modification jus- 

 que 88° parce que le temps lui manque pour se changer 

 en (3. En refroidissant rapidement, (3 se conserve presque 

 identique à lui-môme jusqu'à de basses températures 

 pour le même motif; mais avec le temps il se forme celle 

 des modifications qui est la plus stable à la température 

 donnée. 



La conception de Wiedemann diffère entièrement de 

 celles qui sont menlionnées plus haut; les anom.alies des 

 propriétés physiques ne s'expliqueraient pas par une 

 décomposition pure et simple des alliages, comme Person 

 le pensait, mais par le jeu de deux modifications : la 

 chaleur qui se fait jour pendant le refroidissement de 

 l'alliage solide comprendrait non seulement la chaleur 

 spécifique, mais encore la chaleur de transformation de 

 (3 en Cf., 



E. Wiedemann a aussi mesuré les vitesses de refroi- 

 dissement des alliages fondus et il s'est assuré, à ce sujet, 

 que la première station de la température ne devait pas 

 être considérée comme une station proprement dite, mais 

 bien comme un ralentissement de la vitesse de refroidisse- 

 ment. Ce point a son importance parce qu'il permet 

 d'assimiler les alliages fondus à une solution d'un sel 



